﻿560 



Bei der Verwitterung ist der Sanidin wenig verändert 

 worden, der Zeolith dagegen unter Na 3 0-Austritt in ein wasser- 

 haltiges Thonerdesilicat umgewandelt; letzteres ist nicht Kaolin, 

 von dem es sich durch seine leichte Zerlegbarkeit durch HCl 

 unterscheidet. Auch diese Umbildungsweise findet sich beim 

 Liebeneritporphyr vor. l ) 



Im Folgenden ist die Zusammensetzung des in HCl un- 

 löslichen, wesentlich aus Sanidin bestehenden Antheils ange- 

 geben und zwar: A für die Probe No. 3a, B für No. 3c. 





A. 



B. 



H 2 0. . 



. 0,47 



0,97 



Si0 2 . . 



. 66,76 



64,20 



A1 2 3 . 



. 15,60 



19,80 



Fe 3 3 . 



. 1,90 



1,35 



CaO. . 



. 0,96 



0,25 



K 2 0. . 



. 10,42 



9,90 



Na 2 . 



. 3,89 



3,53 





100 



100 



2. Das bisherige Verfahren , Silicate durch chemische 

 Mittel von einander zu trennen, geht von dem verschiedenen 

 Verhalten der Silicate gegen Säuren aus; im Folgenden ist 

 ein neues mitgetheilt, das auf dem verschiedenen Verhalten 

 gegen caustische Alkalien beruht; durch letztere werden Sili- 

 cate in Verbindungen übergeführt, die immer durch Säuren 

 sehr leicht zerlegbar sind, die Umwandelbarkeit durch Alkali 

 ist jedoch für verschiedene Silicate sehr verschieden, und hier- 

 auf gründet sich die Methode. Verhältnissmässig rasch werden 

 alle Feldspäthe, Kaolin und sonstige thonige Zersetzungspro- 

 ducte in Zeolith-artige Verbindungen übergeführt, recht langsam 

 werden Andalusit, Prehnit, Epidot und Kaliglirnmer verändert, 

 Hornblende und Augit dagegen ziemlich stark; auch Quarz 

 löst sich verhältnissmässig rasch in NaHO. Nur mit den ge- 

 nannten Mineralien sind bis jetzt Versuche angestellt, wobei 

 sich ergab, dass die chemische Zusammensetzung von Horn- 

 blende und Augit und möglicherweise auch von Kaliglimmer 

 die Geschwindigkeit der Alkaliwirkung beeinflusst; quantitative 

 Analysen von Gebirgsarten lassen sich nach diesem Verfahren 

 nicht ausführen, sondern nur eine Isolirung einzelner Bestand- 

 teile ; im Folgenden ist das Verfahren näher beschrieben, 

 nach welchem der Augit aus dem Phonolith No. 1 isolirt 

 wurde. Das nicht zu fein 2 ) gepulverte Gestein wurde mit 



J ) Diese Zeitschrift 1877. pag. 492. No. 46 - 49. 

 2 ) Ueber die Grösse des Korns lässt sich nichts Allgemeines an- 

 geben; je widerstandsfähiger das zu isolirende Mineral und in je relativ 



